286 Kai'l ßitter v. Hauer. [8] 



I. Qualität II. Qualität III. Qualität 



Asche 14*4 Asche 17 «6 Asche 21-6 



Kohlenstoff <sr) • 6 Kohlenstoff 82-4 Kohlenstoff 78-4 



Nr. XXX. Graphit, roher (1) aus dem Freischurfe Franz Joseph 

 (Gemeinde Sihotin bei Kimstadt, — g-eschlämniter (2) von der Marien- 

 Grube bei Kuustadt und gewaschener von 01s (3), eingesendet von Herrn 

 Dr. J. Jacobovitz zu Perchtoldsdorf. 



In ] 00 Theilen wurden gefunden : 



1. Kohlenstoff 75-2 



Asche ^ 24-8 



I. II. Ilt. 



2. Kohlenstoff 78-4 82-4 85-6 



Asche 21-G 17-6 14-4 



3. Kohlenstoff 86-0 



Asche 14- ü 



Nr. XXI. Eisensteine, eingesendet von Herrn Joh. Theodor Rauch- 

 lechner, Eigenthümer der Ghisfabrik Schwarzwald bei Grosswardein in 

 Ungarn. 



Der Gehalt an Eisen ist für je 100 Theile: 



I. IL III. IV. 



43-0 11-4 15-2 9-G 



Es ist somit nur Nr. I ein schnielzwürdiger Eisenstein (Brauneisen- 

 stein), dieser aber von vorzüglichec Qualität, Nr. V enthält ausser ein 

 wenig Eisen kein anderes Metall. 



Nr. XXXII. Manganerz, eingesendet von Herrn Gobi et in Ostrau. 



Es ist ein stark manganhaltiger Brauneisenstein und enthielt in 

 100 Theilen: 



Kieselerde, unlöslich 4-2 



Eisenoxyd 54*0 



Manganoxyd 35*6 



Wasser 6-1 



99-9 



Nr. XXXIII. Braunkohlen, eingesendet von der k. k. Militär-Inten- 

 danz in Graz. 



Dieselben enthalten in 100 Theilen : 



Keutschach III, Francisci 



Wasser in 100 Theilen 6-9 7-G 



Asche 12-0 5-5 



Wärme-Einheiten 3114 3478 



Aequivalent einer 30zöll. Klafter weichen 



Holzes sind Centner 16*8 15*0 



Die Kohlenmuster waren abgelegen und trocken, gewöhnlich 

 durften sie wohl mit einem höheren Wassergehalte in Handel konmicn, 

 wodurch selbstverständlich ihre Leistungsfähigkeit eine geringere würde. 



Nr. XXXIV. Kupfererz, eingesendet von Herrn Ludwig Farkas 

 v. Vu cotinovich in Agram. 



Es wurden gefunden: in 1= 17 1, in II = 5-3 und in IH = 14-2 

 Terc. Kupfer. Silber enthalten die Erze nicht. 



